V 



XXVII, 2. Schneider-Sourek: Prüfung d. Färbungen a. Spinnfasern. 223 



schiebt bei jenen Farbstoffen, welche nur kleine 

 Stellen des Spektrums im Absorptionsspektrum zei- 

 gen, einfache, fast immer gleiche, charakteristische, 

 von dem die Faser passierten Licht gebildete Linien 

 zeigen wird, deren Farbe besonders beim Austritt aus 

 der gekreuzten Prismenstellung auffallend und nach 

 einer Seite komplementär zu der nach der anderen 

 Seite erscheinenden ist. Wenn dagegen die sehr verschieden 

 breite Seide von der Oberfläche oder aus der innersten Kokonschicht 

 vorliegt und im Absorptionsspektrum des Farbstoffs nur kleine Streifen 

 verdeckt werden (bei gelben Farbstoffen) oder gar nur abgeschwächt 

 werden (bei schwachen Färbungen), dann werden sehr verschieden- 

 farbige , nicht charakteristische Linien durch das durch die Faser 

 passierte Licht erzeugt werden. 



Es wird also auch diese Analysenmethode für gefärbte Fasern 

 — die Betrachtung der Fasern im Ultramikroskope 

 bei der Einstellung des Polarisators auf den Durch- 

 laß senkrechter Lichtschwingung und Drehen des 

 Analysators aus der gekreuzten Stellung nach beiden 

 Seiten — nur im Notfalle, wenn andere Methoden versagen werden, 

 Anwendung finden und nicht immer beweisführend sein. Selbst beim 

 Vergleiche mit Mustern, die in einem bekannten Farbstoffe ausgefärbt 

 sind, wird man die Färbungsintensität, Faserdicke und Lage berück- 

 sichtigen müssen. Vorteilhaft ist für das Prüfen des Farbstofis die 

 Zerstreuung im Objektiv, da dadurch beim Bewegen der Fasern aus 

 der Mikroskopachse zum Beobachter die farbige Linie zum Rande 

 des Sehfeldes kommt und dort sozusagen das Spektrum jeder im 

 Zentrum des Sehfeldes beobachteten Farbe gesehen wird. 



Wir führen im nachfolgenden die bei senkrechter Schwingung 

 des einfallenden Lichtes und horizontaler Querstellung der Seiden- 

 faser beim Hin- und Herbewegen des Analysators aus der Quer- 

 stellung sich vertauschenden Farben an, und zwar hauptsächlich bei 

 den direkten gelben imd grünen Färbungen. Man könnte aber wohl 

 auch die Schwingungsebene und die Faserlage um 45 '^ neigen und 

 nach den dann erscheinenden Farben die Farbstoffe prüfen. Bei jedem 

 Farbstoffe ist die Zahl angegeben, unter welcher derselbe in der 

 IV. Auflage der „Tabellarischen Übersicht der im Handel befindlichen 

 künstlichen organischen Farbstoffe" von G. Schultz (Berlin 1902) 

 vorkommt. Beim Farbstoffnachweis muß natürlich auch die Intensität 

 und die Breite jeder Farbe berücksichtigt werden. 



